236 
MEMOIRES. 
TABLEAU VI. 
Acier trempé. 
Force. 
Aimantation 
totale 
avant le choc. 
Aimantation 
totale 
après le choc. 
Aimantation 
temporaire. 
Aimantation 
résiduelle. 
4,27 
19,34 
27,32 
18,34 
8,98 
15,82 
133,8 
144,2 
77,86 
66,34 
30,05 
321,4 
331,1 
159,7 
171,4 
43,47 
477,6 
484,1 
228,6 
255,5 
60,57 
636,8 
641,1 
309,9 
331,2 
102,16 
846,2 
854,2 
443,2 
411,0 
146,69 
951,0 
953,7 
529,0 
424,7 
Les conclusions que l'on tire de la lecture de ces nom- 
bres sont absolument conformes aux idées théoriques dé- 
duites des expériences de M. Ewing. Dans les champs 
faibles l'accroissement de l'aimantation totale par le choc 
est considérable; dans les champs puissants elle est nulle. 
Pour le nickel, l'effet du choc cesse d'être appréciable dès 
que le champ est au voisinage de 100 G. G. S., tandis que 
pour l'acier, métal hétérogène, il faut aller jusqu'au moins 
150 G. G. S. 
Si Ton construit, comme M. Rowland, une courbe dont 
les abcisses représentent l'induction magnétique et les or- 
données le coefficient d'aimantation induite, il saute aux 
yeux que le choc produit sur l'aimantation totale un double 
effet : d'une part il réduit l'abcisse correspondant au maxi- 
mum du coefficient d'aimantation, et d'autre part il élève 
la valeur numérique de ce maximum. 
19. D'autres séries d'expériences effectuées sans chocs 
montrent par comparaison qu'en général l'aimantation tem- 
poraire n'est pas affectée d'une façon notable par le choc, 
de sorte que le bénéfice de l'accroissement de l'aimantation 
totale revient presque en entier à l'aimantation résiduelle; 
l'accroissement relatif de celle-ci est donc plus grand que 
celui de l'aimantation totale. 
20. Des mesures directes nous ont montré d'ailleurs que, 
dans le champ vertical terrestre, un barreau d'acier, dont 
